2og 
försök smälte ZnSn 6 vid 200°och PbSn 3 vid i83°, 
och vid den ternära chemiska föreningen hade så- 
ledes metallernas gemensamma stelningspunkt blif- 
vit med ytterligare 1 5 grader nedsänkt under den 
electronegativa binära föreningens eller tennbly- 
ets. Hvad som för öfrigt angår latenta värmet 
hos den ternära chemiska föreningen, få vi sär- 
skilt nedanför e omnämna. 
Sedan på detta sätt den , emellan tenn , bly 
och zink genom sammansmältning sig bildande 
chemiska föreningen , blifvit bestämd, tillsattes till 
den, först rent tennbly och sedan rent tennzink 
(ZnSn 6 ) , hvarvid alltid en öfre stelningspunkt 
lör märk tes, h vilken närmade sig till rena tenn- 
blyets eller tennzinkens stelningstempei atur , allt 
efter som dessa tillsatta binära föreningar, till 
flere eller färre atomvigtsqvantiteter ingredierade 
och h vilket Tab. i närmare utvisar. Att tillsät- 
ta blyzink försökte vi äfven, men då detta ej 
utföll efter önskan, så försöktes om icke zink ge- 
nom sammansmältning med blott bly, legerade 
sig i bestämda proportioner, hvilket dock äfven 
ej ville lyckas — - åtminstone om en sådan före- 
ning existerar, så måste ett stort atom-antal bly 
förena sig med ett litet atomtal zink; ty zinken 
lade sig alltid under afsvalningen såsom ett sär- 
skilt lager ofver det smältande blyet; likväl tyck- 
tes de vid en högre temperatur ingå förening 
med hvarandra uti andra proportioner, ehuru de 
redan separeras vid en temperatur, som är högre 
än qvicksilfrets kokpunkt, hvaröfver vi icke kun- 
grund för en sådan signatur, torde behöfva en när- 
mare granskning, så vela vi för närvarande bibehål- 
la beteckningen ZnSn 3 + 2,PbSn 3 . 
K. V. A- Handt. 783o, St. /. 1 4 
